— 421 — 



Tabella 2. — Leghe Sn-Bi. Dati corrispondenti a 271°. 



Peso % 



"Ri 

 JD1 



Voi. % 



"Ri 



Q 



Qc 



1 C 



1 





80 33 



73,94 



0,860 



0,728 



1,181 



— 0,181 





68,92 



60,65 



0,776 



0,633 



1,226 



— 0,226 



— 



O0,OD 



Ol,41 





A EOA 









56,98 



47,93 











0,0027 



54,50 



45,42 



0,669 



0,550 



1,216 



— 0,216 





49,95 



40,96 



0,645 



0,530 



1,217 



— 0,217 





38,91 



30,68 



0,569 



0,488 



1,166 



— 0,166 





36,16 



28,24 













24,70 



18,57 



0,501 



0,447 



1,121 



-0,121 



0,0023 



12,54 



9,06 



0,453 



0,420 



1,078 



— 0,078 





9,47 



6,77 



0,434 



0,413 



1,051 



— 0,051 





« I valori della seconda tabella ci dicono anche che alla temperatura 

 di 271° ', alla quale i due metalli isolati sarebbero liquidi, la resistenza 

 delle leghe è più, grande di quella calcolata nella ipotesi che i due metalli 

 conservino nella mescolanza le rispettive resistenze specifiche; e perciò il 

 valore di A è sempre negativo. Il coefficiente di contrazione, delle due sole 

 leghe studiate, si conserva molto piccolo, ed è positivo. 



« Se, come abbiamo fatto per l'amalgame, si costruisce la curva di l 

 (in funzione della concentrazione delle leghe, sia in peso, che in volume 

 percentuale di bismuto), diversamente a quanto si osservò per le nmalgame, 

 essa è simmetrica. I suoi punti più elevati si hanno alle concentrazioni 

 prossime al 50 %, © la curva ha la stessa inclinazione tanto da una parte 

 quanto dall'altra. Nel caso delle amalgame, invece, si osserva in generale un 

 rapido incremento, nella variazione di resistenza, per l'aggiunta di piccole 

 porzioni di metallo estraneo al mercurio. 



« Passando ad esaminare la resistenza delle leghe piombo-stagno, ci 

 troviamo in condizioni meno favorevoli di quello che non sia stato per le 

 antecedenti. Il Weber non si è spinto molto innanzi colle temperature e per 

 noi interessa conoscere la resistenza alla temperatura di fusione del metallo 

 più difficilmente fusibile ; vale a dire del piombo. Per determinarla dobbiamo 

 quindi prolungare le porzioni rettilinee delle curve della resistenza delle 

 singole leghe, per una lunghezza corrispondente a tratti di ascisse equiva- 

 lenti a una settantina di gradi. Se però, come l'esperienza ci ha finora 

 mostrato, la variazione della resistenza per la temperatura conserva sempre 

 la stessa legge, potremo ascrivere ai valori ricavati una precisione sufficiente 



Rendiconti. 1892, Vol. 1, 1° Sem. 56 



